Peningkatan Mutu Serat Daur Ulang Kotak Karton Gelombang Bekas... : Sonny Kurnia W., dkk.

## PENINGKATAN MUTU SERAT DAUR ULANG  KOTAK KARTON GELOMBANG BEKAS MENGGUNAKAN CMC
Sonny Kurnia Wirawan 1 , Nina Elyani, Ike Rostika Balai Besar Pulp dan Kertas Jl. Raya Dayeuh Kolot 132 Bandung 40258
1 sonny_bbpk@yahoo.co.id
Diterima : 16 Februari 2015, Revisi akhir : 30 April 2015, Disetujui terbit : 15 Mei 2015

## QUALITY IMPROVEMENT OF OLD CORRUGATED CARDBOARD USING CMC

## ABSTRACT
The use of recycled fibers derived from old corrugated cardboard (OCC) potential for enhanced strength properties through the addition of carboxy methylcellulose (CMC). Research carried out on local OCC with variation of time reaction, temperture, and the dosage of of CMC and CaCl 2 . Handsheet laboratory was made, and then analyzed the strength properties include tensile index, tensile energy absorption (TEA) index , bursting index and folding endurance, as well as coarseness and kink. The results show the optimum condition is achieved on the conditions of the reaction time of 20 minutes, the reaction suhue 25°C, the concentration of CMC 0.75% and concentration CaCl 2 0.5% . Strength properties improvement was achieved at 3.07% tensile index, folding endurance 43.75% and bursting strength 36.81% .

## Keywords: CMC, OCC, strength properties

## ABSTRAK
Sifat kekuatan serat daur ulang yang berasal dari kotak karton gelombang (KKG) bekas berpotensi untuk ditingkatkan melalui penambahan karboksi metil selulosa (CMC). Penelitian dilakukan terhadap KKG bekas lokal  dengan variasi waktu, suhu, dan dosis penambahan  CMC dan CaCl 2. Lembaran kertas dibuat secara laboratorium , kemudian dianalisis sifat kekuatan meliputi indek tarik, indek tensile energy absorption (TEA),  indek retak, dan ketahanan lipat, serta analisis coarseness dan kink . Hasil penelitian menunjukan kondisi optimum  dicapai pada  waktu reaksi 20 menit, suhu reaksi 25°C, konsentrasi CMC 0,75% dan konsentrasi CaCl 2 0,5%. Peningkatan kekuatan yang dihasilkan adalah indeks tarik 3,07%, ketahanan lipat 43,75% dan indeks retak 36,81%.
Kata kunci: CMC, KKG bekas, sifat kekuatan

## PENDAHULUAN
Salah satu kendala terbesar dalam penggunaan serat daur ulang seperti kotak karton gelombang (KKG) bekas adalah penurunan sifat kekuatan serat , selain itu terjadi juga  fenomena hornifikasi yang menyebabkan penurunan kemampuan serat untuk mengembang (swelling ), sehingga fleksibilitas  serat  akan  menurun.  Serat  menjadi lebih rapuh dan kaku, sehingga mengurangi ikatan antar serat (Kontturi dkk., 2005). Penurunan sifat kekuatan kertas daur ulang secara langsung diakibatkan oleh penurunan kemampuan ikatan antar serat, yang dapat
diakibatkan karena menurunnya daya swelling dan  elastisitas  serat.  Pada  proses  hornifikasi sebagian besar dari lignin dan hemiselulosa dihilangkan  selama proses pemasakan kimia, sehingga pori-pori yang terbentuk antara lapisan mikrofibril selulosa kristal, sebagai struktur pipih. Pada saat serat terendam air di proses pembuatan kertas, serat akan mengembang dan pori-pori akan terisi air, kemudian ketika serat dikeringkan, mikrofibril  akan  saling  berikatan  dan  apabila serat kembali mengalami pembasahan (pada serat daur ulang) maka hasilnya tidak reversibel sehingga pembentukan kembali ikatan antar serat akan berkurang (Kontturi dkk., 2005).
Karboksimetilasi merupakan suatu metode untuk meningkatkan gugus hidroksil dan swelling pada serat, yang berdampak pada peningkatan kekuatan kertas ( Fors, 2000). Proses karboksimetilasi serat menunjukan akan terjadinya peningkatan kekuatan ikatan spesifik    antar  serat,  akan  tetapi  proses  ini memiliki kekurangan bahwa pada serat yang telah mengalami proses swelling akan cenderung lebih sulit untuk proses dewatering . (Duker dan Lindstrom, 2008)
Salah satu cara untuk meningkatkan kembali gugus hidroksil dan daya swelling serat adalah dengan karboksimetilasi a (Nelson dan Kalkipsakis, 1964). Penelitian sebelumnya mengenai peningkatan mutu serat  menggunakan karboksi metil selulosa (CMC) telah dilakukan, akan tetapi metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya masih menggunakan sumber serat panjang yang berasal dari  pulp kayujarum  seperti Needle  Bleached  Kraft Pulp (NBKP) dan  dilakukan pada suhu tinggi (Duker dan Lindstrom, 2008; Blomstedt dan Minna, 2007;  Liimatainen dkk., 2009). Selain itu penelitian sebelumnya  (Wirawan dkk.2012 menggunakan sumber bahan baku serat kraft putih kayudaun (LBKP) dan serat hasil deinking ( DIP) pada suhu 50-55 ° C. Hal ini akan menghambat penerapan pada skala industri, adanya kenaikan suhu akan meningkatkan biaya produksi kertas, sehingga dikembangkan metode reaksi CMC dengan serat  menggunakan suhu lebih rendah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas serat KKG bekas, dengan penggunaan CMC. Serta mencari kondisi  optimum proses modifikasi serat dengan penambahan CMC.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan terhadap KKG bekas lokal dengan kadar air 5,36%  dan derajat giling 490 mL CSF ( Canadian  Standard  Freeness ). CMC yang digunakan adalah grade  teknis dengan kadar air 14,44 % dan derajat subtitusi (DS) 0,4076 serta CaCl 2 menggunakan kemurnian tingkat pro analis (p.a).

## Pembuatan Lembaran dari Pulp KKG Bekas
KKG bekas dipotong dengan ukuran kurang lebih 1 cm 2 , kemudian  dilakukan penggilingan hingga mencapai derajat giling 300 CSF, dan ditambahkan aquades hingga mencapai konsistensi 2,5%,  kemudian dilakukan variasi penambahan CaCl 2 dan CMC serta kondisi reaksi  seperti pada Tabel 1. Kemudian dibuat lembaran kertas secara laboratorium dengan gramatur 70 g/m².

## Analisis Sifat Fisik Lembaran dan Analisis Kink Serta Coarseness
Lembaran contoh uji dikondisikan terlebih dahulu sesuai SNI 14 – 01402 - 1999 tentang
Tabel 1. Variasi Pembuatan Lembaran
Kode Waktu reaksi (menit) Suhu (°C) Kons. CMC (%) Kons. CaCl 2 (%) Keterangan 0 - 23 - - Blanko 1 10 60 0.75 1.5 Variasi waktu reaksi 2 20 3 30 4 20 25 0.75 1.5 Variasi suhu reaksi 5 40 6 60 7 20 25 0.5 1.5 Variasi dosis CMC 8 0.75 9 1 14 20 25 0.75 0.5 Variasi dosis CaCl 2 15 1 16 1.5
Peningkatan Mutu Serat Daur Ulang Kotak Karton Gelombang Bekas... : Sonny Kurnia W., dkk.
kondisi ruang dan pengkondisian lembaran pulp, kertas dan karton untuk pengujian, penyimpanan contoh pada suhu   23 ± 1°C dan kelembaban udara (RH) 50 ± 2%, kemudian dilakukan analisis ketahanan tarik menggunakan metode SNI ISO 1924-2:1994, ketahanan retak sesuai dengan ISO 2758:2011, dan ketahanan lipat menggunakan metode SNI 0491:2009. Kemudian untuk mendapatkan nilai indeks tarik (Nm/g) diperoleh dengan cara membagi ketahanan tarik (N/m) dibagi gramatur (g/m²), indeks TEA (J/g) diperoleh dengan cara membagi TEA (J/m) dengan gramatur (g/m²) dan  untuk indeks retak (kN/g) diperoleh dengan cara membagi ketahanan retak (kPa) dengan gramatur (g/m²). Untuk analisis kink dan coarseness , dilakukan menggunakan alat Fiber tester buatan Lorentzen & Wettre.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Waktu Reaksi Terhadap Kekuatan Lembaran
Waktu reaksi memegang peranan penting dalam  modifikasi  serat  secara  toposelektif menggunakan polimer CMC, hal ini dikarenakan perlu adanya waktu untuk menempelnya polimer CMC terhadap permukaan serat. Penelitian sebelumnya  telah  dilakukan  modifikasi  serat dengan CMC dengan waktu yang relatif lama yaitu 60-120 menit  (Duker dan LindstrÖm, 2008; Blomstedt & Minna, 2007). Pada penelitian ini dicari waktu yang lebih pendek dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi di pabrik kertas.
10 20 30 40 50 60 blanko 10 menit 20 menit 30 menit N ila i Waktu reaksi Indeks tarik Nm/g Indeks TEA (J/m²) (/100) Ketahanan lipat (df)
Indeks retak (kN/g) (/10) Coarseness  µg/m (/10) Gambar 1. Pengaruh Waktu Reaksi Terhadap Kekuatan Lembaran
Dari Gambar 1 terlihat bahwa dengan peningkatan waktu reaksi kecenderungan kekuatan
lembaran cenderung meningkat, akan tetapi pada industri kertas waktu reaksi atau waktu tinggal sangat mempengaruhi produktivitas, sehingga dengan pertimbangan ini dipilih waktu reaksi 20 menit dengan alasan pada waktu reaksi 20 menit sudah terjadi peningkatan kekuatan lembaran yang signifikan, yaitu pada parameter  indeks tarik 13,23%, indeks TEA 22%, ketahanan Lipat 225%, dan indeks retak 38.7 %. Sedangkan pada waktu reaksi yang lebih lama peningkatan kekuatan lembaran sudah cenderung tetap atau sama.

## Pengaruh Suhu Terhadap Kekuatan Lembaran
Pada penelitian sebelumnya proses toposelektif CMC terhadap serat perlu pemanasan  pada  suhu reaksi  120 °C (Duker E dan LindstrÖm, 2008) dan 50° - 55°C (Wirawan, dkk.2012 ).  Gambar 2 menunjukan bahwa dengan peningkatan suhu 25° - 60° C,   kekuatan lembaran yang dihasilkan cenderung relatif sama, sehingga kondisi penambahan CMC   dipilih pada suhu kamar (25°  C)  untuk  pertimbangan  efisiensi  apabila diterapkan di industri kertas.
0 10 20 30 40 50 60 suhu  25 ° suhu  40 ° suhu  60 ° N ila i Suhu Reaksi Indeks tarik Nm/g Indeks TEA (J/m²) (/100) Ketahanan lipat (df)
Indeks retak (kN/g) (/10) Coarseness  µg/m (/10)

## Gambar 2. Pengaruh Suhu terhadap Kekuatan Lembaran

## Pengaruh Dosis CMC terhadap Kekuatan Lembaran
Kink merupakan salah satu sifat yang dihasilkan dari deformasi serat yang  mempengaruhi sifat kekuatan serat. Peningkatan jumlah kink akan menyebabkan penurunan ketahanan tarik zero span, jumlah kink dapat dikurangi melalui “pelurusan” serat seperti dengan valley  beating (Zeng Xiling, dkk., 2012). Pada Gambar 3 terlihat penambahan dosis CMC akan menyebabkan penurunan jumlah kink/mm dan meningkatkan
ketahanan tarik lembaran. Penambahan CMC akan berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  jumlah kink serat Hal ini kemungkinan dikarenakan adanya dampak penambahan CMC terhadap pelurusan serat karena adanya gaya tolak-menolak antar gugus karboksil pada permukaan serat. Serat yang lurus akan meningkatkan distribusi tegangan efektif pada kertas sehingga dapat meningkatkan ketahanan tarik lembaran  (Duker dan LindstrÖm, 2008).
30 35 40 45 50 55 blanko cmc 0,5% cmc 0,75% cmc 1% N ila i Dosis CMC (%) Indeks tarik Nm/g Jumlah kink/mm *100

## Gambar 3. Pengaruh Dosis CMC terhadap
Jumlah Kink dan Indeks Tarik
Pada industri kertas umumnya untuk meningkatkan kekuatan lembaran dilakukan penambahan serat panjang. Hal tersebut dikarenakan  yang mempengaruhi kekuatan lembaran, diantaranya adalah panjang serat yang dapat  mempengaruhi nilai ketahanan tarik. Jumlah dan ikatan antar serat merupakan parameter yang penting untuk mengoptimasi sifat kekuatan tarik (Herbert Holik (Ed.). 2006.) Pada Gambar 4 terlihat bahwa  penambahan dosis CMC dapat meningkatkan kekuatan lembaran, hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, yang menyatakan bahwa penambahan CMC akan meningkatkan jumlah ikatan antar serat yang akhirnya meningkatkan kekuatan lembaran.Selain itu penambahan CMC dapat  meningkatkan  formasi  dari  mikrofibril yang banyak mengandung air pada permukaan serat (Mittika-Eklund,dkk, 1999). Dari gambar  4 terlihat bahwa dosis CMC yang optimum adalah pada penambahan CMC 0.75%. Peningkatan kekuatan yang diperoleh pada penambahan CMC 0.75%, yaitu indeks tarik 21.70%, TEA 32,5%, ketahanan lipat 60%, dan ketahanan retak 294 % . Kekasaran serat atau fiber  coarseness didefinisikan sebagai berat serat per panjang serat.
Coarseness tergantung pada diameter, ketebalan dinding sel, densitas dinding sel dan perlintangan arah serat. Nilai coarseness sangat berpengaruh terhadap struktur kertas. Nilai coarseness yang tinggi menunjukan dinding serat yang tebal, sehingga memiliki kekakuan serat yang tinggi dan tidak mudah untuk roboh. Makin tinggi nilai coarseness serat, maka makin tinggi kekuatan lembaran (Ramezani dan Mousa, 2004). Dari Gambar 5 terlihat bahwa dengan penambahan dosis CMC maka nilai indeks retak dan tarik juga meningkat dan nilai coarseness serat juga meningkat.Hal ini diduga karena penambahan CMC dapat meningkatkan daya swelling serat sehingga serat menjadi lebih tebal.
0 10 20 30 40 50 60 70 blanko cmc 0,5% cmc 0,75% cmc 1% Dosis CMC Indeks tarik Nm/g Indeks TEA (J/m²) (/100) Ketahanan lipat (df) Indeks retak (kN/g) (/10) Coarseness  µg/m (/10) N ilai Gambar 4. Pengaruh Dosis CMC terhadap

## Kekuatan Lembaran
10 15 20 25 30 35 40 45 blanko cmc 0,5% cmc 0,75% cmc 1% Dosis CMC
Indeks tarik Nm/g Indeks retak (kN/g) (/10) Coarseness  µg/m (/10) N ilai
Gambar 5. Pengaruh dosis CMC terhadap Coarseness dan Kekuatan Lembaran
Pengaruh Dosis CaCl 2 terhadap Kekuatan Lembaran
Daya serap CMC dipengaruhi oleh DS dan kehadiran elektrolit. Tanpa keberadaan elektrolit,
Peningkatan Mutu Serat Daur Ulang Kotak Karton Gelombang Bekas... : Sonny Kurnia W., dkk.
CMC hanya sedikit terserap oleh serat yang bersifat anionik. Hal ini dapat dikarenakan adanya gaya tolak-menolak dari muatan yang sama yang terkandung pada CMC dan serat (Wirawan, dkk.2012). Hal ini juga mendukung penelitian sebelumnya bahwa keberadaan elektrolit akan mengurangi daya tolak-menolak antara muatan negatif CMC dan serat, yang menyebabkan peningkatan adsorbsi CMC. (Mittika-Eklund, dkk., 1999; Ramezani dan Nazhad, 2004).
Dari Gambar 6 dapat diketahui bahwa dosis optimum untuk penambahan elektolit CaCl 2 adalah pada dosis 0,5%, karena setelah peningkatan dosis CaCl 2 yang lebih tinggi tidak menunjukkan perbedaan kekuatan yang signifikan. Peningkatan kekuatan yang diperoleh pada penambahan CaCl 2 0.5%, yaitu indeks tarik 3,0%, ketahanan lipat 43,75%, dan indeks retak 36,81 % sedangkan TEA tidak menunjukkan perbedaan.
18 23 28 33 38 43 CaCl2 0,5% CaCl2 1% CaCl2 1,5% Dosis elektrolit (%) Indeks tarik Nm/g Indeks TEA (J/m²) (/100) Ketahanan lipat (df) Indeks retak (kN/g) (/10) Nilai Gambar 6. Pengaruh CaCl 2 terhadap Kekuatan Lembaran

## KESIMPULAN
Proses penambahan CMC dan CaCl 2 terhadap serat KKG bekas memberikan hasil positif terhadap kekuatan lembaran. Kondisi terbaik proses  modifikasi  serat    yaitu  pada    kondisi waktu reaksi 20 menit, suhu reaksi 25°C, konsentrasi CMC 0.75% dan konsentrasi CaCl 2 0.5%, dengan peningkatan kekuatan indeks tarik 3,07%, ketahanan lipat 43,75%, dan indeks retak 36,81%.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Ibu Ike
Rostika, rekan-rekan  teknisi Litkayasa Dadang SA., Maman S., Cucu, Enung FM., yang telah membantu dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Blomstedt,  Minna.  2007.  Modification  of Cellulosic Fibers By Carboxymethyl Cellulosed – Effects On Fiber And Sheet Properties . Laboratory Of Forest Products Chemistry, Reports . Helsinki. Espoo. Duker E., LindstrÖm, T.  2008. On the Mechanism Behind the ability of CMC to enhance Paper Strength. Nordic  Pulp  and Paper  Research  journal Vol. 23 no.1.hal. 57-64 Fors, C. (2000) The effect of fibre charge on web consolidation in papermaking. Licentiate thesis , Royal Institute of Technology, Department of Pulp and Paper  Chemistry and Technology, Stockholm, Sweden, 78 p. Herbert Holik (Ed.). 2006. Handbook of Paper and  Board . Wiley VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. Weinheim
Kontturi, Eero J.. – Eindhoven.  2005. chemistry of  cellulose  :  from  natural  fibres  to model surfaces  Proefschrif.  Technische Universiteit Eindhoven,. Espoo. Finland Liimatainen Henrikki, Haavisto Sanna, Haapala Antti,  Niinimaki  Jouko.  2009.  Influence of  Adsorbed and Dissolves CMC on Fibre Suspension Dispersing, Dewaterability, and Fines Retention. Bioresources 4 (1): 321-340 Mittika-Eklund, M., Halttunen, M., Melander M., Ruutunen, K., Vuorinen, T. (1999). “Fiber engineering, “10 th International Symposium on Wood  and Pulping Chemistry, June 7-10, Yokohama, 432-439. Nelson, P.F., Kalkipsakis, C.G. (1964) The
Behavior of Salts of Carboxymetylated Eucalypt Kraft Pulp. TAPPI 47(3): 170-176 Ramezani, O., Nazhad M. Mousa, 2004, The effect of coarseness on the paper formation. African pulp and paper week 2004. http:// tappsa.co.za/archive2/APPW_2004/ Title2004/the_effect_ of_c.didownload tanggal 03-09-2013.
Wirawan, Sonny K.,Elyani, N., Rismijana, J.,
2012.Modifikasi  permukaan  serat  LBKP dan hasil deinking dengan karboksimetil selulosa. Jurnal  selulosa . Vol.2 No.2. Desember 2012, hal:71-80 Zeng, X., Retulainen, E., Heinemann, S., Fu, S., 2012. Fibre deformations induced by different mechanical treatments    and their effect on zero-span strength. Nordic  Pulp and Paper Research Journal Vol 27 No.2